PLO 5^5 



«n l'applique aussi à la préparation des alstrichs ou litharges 

 tioircs avant de les fondre, et aux mattes de plomb arsenifères, 

 comme aux mattes de plomb et de cuivre; enfin à la purifica- 

 tion du plomb arsenical. Cet affinage n'a d'autre inconvé- 

 nient (mais il est très-grand) , que d'occasioner la perte d'une 

 quantité énorme de plomb. 



Àffmage des mattes de plomb et cuivre. 



Nous avons donné la théorie de cette opération au mot 

 Métallurgie, et il ne nous reste plus qu'à la décrire d'après 

 ce qui est pratiqué en Allemagne. 



On emploie un fourneau à réverbère appelé Spleissofen ; 

 il est circulaire et sa voûte est fort élevée , sans doute 

 pour faciliter le dégagement des vapeurs, et aussi pour per- 

 mettre de préparer la sole qui est en brasque : il y a une 

 tuyère qui reçoit les buses de deux soufflets. 



L'opération {verblasen) consiste à fondre les matières que 

 l'on veut débarrasser du soufre, de l'arsenic, de l'antimoine, 

 etc.; on fait ensuite jouer les soufflets, dont le vent vient 

 frapper la superficie du bain, et produit un tel dégagement 

 de vapeurs que l'on ne peut plus rien apercevoir de ce qui 

 se passe dans le fourneau. On juge des progrès de l'opération 

 en promenant un ringard sur le bain, et observant la nature 

 et la consistance des scories qui s'y forment; lorsqu'on juge 

 raffinage terminé, ou du moins arrivé au point où il n'est 

 plus guère possible de le continuer avec quelque avantage , on 

 fait une percée et l'on coule les matières. Les produits de 

 cette opération sont en général : i." du plomb plus ou moins 

 pur; 2.° une matte de plomb tenant encore un peu de cuivre ; 

 3." enfin, au-dessus de ce produit et dans le bassin de ré- 

 ception, il se trouve une matte de cuivre, qui ne retient 

 qu'une petite proportion de plomb : elle peut contenir jusqu'à 

 70 p. "/, du premier; il suffit, pour cela , de pousser l'affinage 

 jusqu'à ce que le cuivre se montre en poils, dans la matte 

 refroidie, ce que l'on constate par un essai. 



Bien souvent il est fort difficile de séparer par une seule 

 opération tout l'arsenic du cuivre et du plomb , surtout lors- 

 qu'il se trouve en même temps du fer : alors on est obligé de 

 répéter l'affinage sur les mattes obtenues; mais c'est toujours 



